﻿707 
  

  

  sich 
  im 
  Ganzen 
  durch 
  ihr 
  Ol 
  i 
  v 
  en 
  -grün 
  es 
  Ansolion 
  aus. 
  Sie 
  erscheinen 
  

   it. 
  ThI. 
  als 
  grünlichbraunes 
  oder 
  Kolophonium-farbiges 
  vollkommenes 
  Glas 
  

   mit 
  ausgezeichnet 
  muscheligem 
  Bruche, 
  in 
  dünnen 
  Splittern 
  durchsichtig. 
  

   Fast 
  immer 
  treten 
  darin 
  einzelne 
  olivengrnne 
  undurchsichtige 
  Kiyslalle 
  auf. 
  

   Oft 
  nimmt 
  die 
  Menge 
  letzter 
  zu, 
  ja 
  sie 
  übertviegt 
  bisweilen, 
  und 
  die 
  glasige 
  

   Grundmasse 
  tritt 
  so 
  sehr 
  zurück, 
  dass 
  nur 
  hie 
  und 
  da 
  etwas 
  von 
  derselben 
  

   zwischen 
  den 
  krystallinischen 
  Partie'n 
  zurückbleibt. 
  Die 
  Krystalle, 
  in 
  der 
  

   Grundmasse 
  Forphyr-artig 
  eingewachsen, 
  stellen 
  sich 
  als 
  rechtwinkelige 
  Pris- 
  

   men 
  dar, 
  bald 
  von 
  quadratischem 
  und 
  bald 
  von 
  rektangulärem 
  Durchschnitt; 
  

   zuweilen 
  aber 
  sind 
  es 
  Rhomben 
  oder 
  Prismen 
  mit 
  zweifliichiger 
  Zuschärfung 
  

   der 
  Enden 
  von 
  hellerer 
  Farbe, 
  als 
  die 
  übrigen 
  Krystalle, 
  und 
  oft 
  regelmässig 
  

   aneinander 
  gereiht, 
  oder 
  selbst 
  scheinbar 
  Zwillings-artig 
  verwachsen. 
  War 
  

   die 
  Schlacke 
  beim 
  Ausfliessen 
  mit 
  Feuchtigkeit 
  in 
  Berührung 
  gekommen, 
  so 
  

   ist 
  sie 
  sehr 
  porös 
  und 
  mehr 
  hellbraun 
  von 
  Farbe. 
  Wird 
  solche 
  Gaar-Schlacke 
  

   in 
  flüssigem 
  Zustande 
  mit 
  Wasser 
  übergössen, 
  so 
  verwandelt 
  sie 
  sich, 
  unter 
  

   Schwefelwasserstoff- 
  Entwickelung 
  zu 
  weissem 
  äusserst 
  lockerem 
  Bims- 
  

   stein. 
  Freistehende 
  Krystalle 
  — 
  ob 
  solche 
  dem 
  2-und-2-gliedrigen 
  , 
  oder 
  

   dem 
  2-und- 
  I 
  -gliedrigen 
  System 
  angehörenj 
  ist 
  noch 
  nicht 
  entschieden 
  — 
  

   sind 
  in 
  Höhlungen 
  dieser 
  Schlacke 
  keine 
  seltene 
  Erscheinung. 
  Die 
  Schlacken 
  

   vom 
  Rohgang 
  des 
  Ofens 
  untersciieiden 
  sich 
  von 
  den 
  früheren 
  durch 
  

   ihre 
  dunklere 
  Färbe, 
  eine 
  Folge 
  des 
  grösseren 
  Gehaltes 
  von 
  Eisenoxydul* 
  

   Silikat. 
  Bald 
  ist 
  es 
  eine 
  dunkel 
  Kolophonium 
  - 
  braune 
  glasige 
  Grund, 
  

   masse, 
  in 
  welcher 
  Leber-braune 
  steinige 
  und 
  krystallinische 
  Parthie'n 
  liegen, 
  

   bald 
  ist 
  die 
  ganze 
  Schlacke 
  steinig 
  und 
  gleichförmig 
  braun. 
  Hervortretende 
  

   Krystalle 
  zeigen 
  sich 
  oft 
  etwas 
  deutlicher, 
  und 
  haben 
  das 
  Ansehen 
  sehr 
  

   flacher 
  Oblong-Oktaeder 
  , 
  ähneln 
  überhaupt 
  der 
  Chrysolith 
  -Form 
  der 
  kry- 
  

   stallinischen 
  Frisch-Schlacke 
  (Fe* 
  Si) 
  sehr. 
  

  

  Im 
  Allgemeinen 
  ergab 
  sich 
  wohl, 
  dass 
  bei 
  gaarem 
  Gange 
  die 
  schein- 
  

   bar 
  rechtwinkeligen, 
  beim 
  Rohgang 
  rhombischen 
  Pristnen 
  in 
  der 
  Schlacke 
  

   vorherrschen, 
  indessen 
  können 
  sie 
  nicht 
  als 
  Kriterium 
  für 
  den 
  Schmelz- 
  

   gang 
  dienen. 
  — 
  Zur 
  Bestimmung 
  der 
  Eigenschwere 
  diente 
  grobes 
  Pulver, 
  

   und 
  merkwürdig 
  ist, 
  dass 
  zwischen 
  der 
  amorphen 
  und 
  krystallinischen 
  

   Schlacke 
  keinen 
  deutlich 
  hervortretender 
  Unterschied 
  zu 
  finden. 
  Bei 
  beiden 
  

   aber 
  wird 
  das 
  spezifische 
  Gewicht 
  durch 
  Glühen 
  vermindert. 
  

  

  A. 
  Amorphe 
  (glasige) 
  Schlacke. 
  

  

  Eigenschwer« 
  

  

  an 
  sich 
  nach 
  dem 
  Glühen. 
  

  

  (Analyse 
  2 
  a) 
  3,256 
  . 
  3,142 
  

  

  Grundraasse 
  einer 
  sehr 
  grauen 
  Schlacke, 
  J 
  ^ 
  ^ 
  ^ 
  

  

  . 
  , 
  , 
  , 
  ,r 
  . 
  , 
  T, 
  ( 
  3,03—3,13 
  2,970 
  

   welche 
  nur 
  einzelne 
  krystallinische 
  Par-> 
  

  

  thien 
  umschliesst. 
  j 
  ^ 
  * 
  ' 
  

  

  B. 
  Krystallinische 
  (steinige) 
  Schlacke.. 
  

  

  (Analyse 
  5) 
  .... 
  . 
  3,062 
  — 
  3,063 
  3,027 
  

  

  (Analyse 
  4) 
  3,043 
  . 
  2,75ß 
  

  

  45* 
  

  

  